Naturwissenschaftliche Rundschau. 



Wöchentliche Berichte 



über die 



Fortschritte auf dem G-esamtgebiete der Naturwissenschaften. 



XXL Jahrg. 



8. Februar 1906. 



Nr. 6. 



Über die Heusler sehen ferroiuagnetischen 

 Legierungen uuinagnetischer Metalle. 



(Originalmitteilung 1 ). 

 Von Dr. E. Haupt. 



Magnetisierbar sind alle Stoffe, wie Faraday 

 gezeigt hat; aber als stark magnetisierbar („mag- 

 netisch", „ferromagnetisch") waren bisher allein 

 Eisen, Kobalt und Nickel bekannt. Die Magnetisier- 

 barkeit der übrigen Elemente ist von viel geringerer 

 Größenordnung; sie sind „paramagnetisch" oder 

 „diamagnetisch", d.h. mehr oder minder mag- 

 netisierbar als der „leere" Raum, als der Äther. Das 

 jähe Herausfallen der Magnetisierbarkeiten der Ele- 

 mente Eisen , Kobalt und Nickel aus der Reihe der 

 Magnetisierbarkeiten aller übrigen Elemente ist phy- 

 sikalisch einzigartig. 



Die Magnetisierbarkeit eines zusammengesetz- 

 ten Stoffes ist nicht einmal qualitativ aus den Mag- 

 netisierbarkeiten der Bestandteile zu bestimmen. So 

 kann ferromagnetischer Zusatz zu ferromagnetischem 

 Material die Magnetisierbarkeit sowohl erhöhen als 

 auch erniedrigen. 4,7 prozentiges (elektrolytisches) 

 Nickeleisen hat z. B. eine größere Magnetisierbarkeit 

 als reines Eisen, während 25 prozentiger Nickelstahl 

 unmagnetisch ist. Ferner sind Nickel und Kobalt 

 ferromagnetisch. Nickel -Kobalt- Legierung aber un- 

 magnetisch. 



Auch kann ein aus zwei oder mehr paramagneti- 

 schen bzw. diamagnetischen Elementen bestehendes 

 Material eine größere Magnetisierbarkeit haben, als 

 jeder seiner Bestandteile für sich. So kann durch 

 Vereinigung von zwei diamagnetischen Elementen 

 ein paramagnetischer Stoff entstehen. Es verbinden 

 sich z. B. das diamagnetische Metall Kupfer und das 

 diamagnetische Element Brom zu paramagnetischem 

 Kupferbromid 2 ). 



Daß aber durch Vereinigung para- (bzw. 

 dia-) magnetischer Elemente ferromagneti- 



') Ausführliche Publikation: „Über die ferromagneti- 

 schen Eigenschaften von Legierungen unmagnetiserrer 

 Metalle."' Von Fr. Heusler und — unter Mitwirkung 

 von F. Richarz — von W. Starck und E. Haupt. 

 Schriften der natui forschenden Gesellschaft in Marburg 

 i. H., Bd. XIII, Abt. 5, Marburg bei N. G. Elwert, 1904. 

 Teilweise wieder abgedruckt als Inauguraldissertation von 

 E. Haupt. 



2 ) G.Wiedemann, Lehre von der Elektrizität, Bd. III, 

 S. 833, 1883. 



sches Material entstehen kann, war bisher un- 

 bekannt und ist von F. Heusler entdeckt. 



Dr. Heusler (Isabellenhütte, Dillenburg) be- 

 merkte, daß eine von ihm hergestellte Mangan-Zinn- 

 Legierung an einem (zufällig magnetischen) Werk- 

 zeug, mit dem sie bearbeitet wurde, haften blieb. 



Eine Legierung des Manganzinns mit etwa der 

 gleichen Gewichtsmenge Kupfer war ebenfalls mag- 

 netisch. 



Die Reihenfolge, in der die Bestandteile mit ein- 

 ander legiert werden , ist ohne Einfluß auf die Er- 

 scheinung, denn das Mangan — Zinn — Kupfer ist auch 

 dann magnetisch, wenn es durch Legieren von tech- 

 nisch eisenfreiem Mangankupfer mit Zinn hergestellt 

 wird. 



30 prozentiges Mangankupfer ist ein Handels- 

 produkt der Isabellenhütte zu Dillenburg. Es ist 

 unmagnetisch 1 ). Mit diesem Mangankupfer wurden 

 nun zur Weiterverfolgung dieser Erscheinung andere 

 Elemente legiert. Es ergab sich, daß Mangan-Alu- 

 minium-Kupfer-Legierungen besonders auffallend 

 stark ferromagnetisch sind. Die Metalle der Arsen- 

 gruppe, das diamagnetische Wismut nicht ausge- 

 schlossen, geben mit Mangankupfer magnetische Le- 

 gierungen. Auch Manganbor ist dieser Gruppe 

 einzureihen. 



Die Metalloide Kohle und Silicium machen, ab- 

 weichend von dem ihnen nahestehenden Metall Zinn, 

 und das Metalloid Phosphor macht, abweichend von 

 den ihm nahestehenden Metallen Arsen, Antimon und 

 Wismut, das Mangankupfer nicht ferromagnetisch. 



Auch die übrigen leicht zugänglichen unmagneti- 

 schen Metalle haben bisher mit Mangan bzw. Mangan- 

 kupfer magnetische Legierungen nicht ergeben. 



Ein hübscher Vorlesungsversucb von Heusler 

 demonstriert es, wie aus einem unmagnetischen Ge- 

 misch unmagnetischer Metalle eine magnetische Le- 

 gierung wird: Mischt man in einem Reagenzröhrchen 

 innig Antimon- und Manganbronzepulver, so läßt es, 

 in dem Röhrchen in die Nähe einer Magnetnadel ge- 

 bracht, diese in Ruhe; es ist also unmagnetisch. Er- 

 wärmt man nun über einer Flamme das Gemisch, bis 

 es zusammenschmilzt, so zieht es die Magnetnadel 

 lebhaft an; es ist also magnetisch geworden. 



Nachdem somit das neu erschlossene Gebiet qua- 



') Sein schwacher l'aramagnetismus 

 Gebhardt genauer bestimmt werden, 



vird von Herrn 



